Die Doppelnatur der Oenothera Lamarckiana. 
Tabelle VIII. 
Bruchstärke des Holzes von Seitenzweigen per mm? in kg. 
24 
On 
blanda 
ruby. bien. mur. 
2,90 2,22 0,49 3,73 4.57 
2,51 2,03 | 0,33 3.10 3:44 
1,83 1,92 0,28 2,91 3.03 
1,74 1,75 0,25 2,77 2,95 
1,62 1,60 0,16 7,76 2,62 
1.37 1,49 0,14 2,73 2,55 
1,26 1,41 0,12 2,45 2,52 
— 1,17 _ 2,06 1,91 
—_ 0,94 _ 1,73 1,83 
—_ 0,71 | _ | 1,18 1,66 
im D. 1,89 im D. 1,53 im D. 0,25 im D. 2,54 im D. 2,65 
| 
bien. >< Lam. 1. Gen. | mur. >< Lam. 1. Gen. 
laeta velutina | laeta | velutina 
|| 
3,88 2,40 | 2,74 2,82 
3,39 2,15 | 2.66 2,77 
2,97 2,00 | 2,34 2,68 
2,71 1,71 | 2,21 2,34 
2,38 1,71 | 2,20 2,19 
1,85 1,47 | 1,74 | 1,60 
1,83 1,45 | 1,70 | 1,41 
1,70 1,33 | 1,2 | 1,24 
1,21 1,30 | 1,24 | 1,04 
1.08 1,18 | 1,01 0,83 
im D. 2,30 im D. 1,67 | im D. 1,91 | im D. 1,89 
bien. >< ruby. 1. Gen. Lam. >< rubr. rubr. >< Lam. 
laeta velutina Lam. | blanda-Typus blanda-Typus 
1,46 1,94 2,80 1,91 0,94 
1,43 1,64 2.72 1,82 0,80 
1,41 1,58 2,03 | 1,70 0,77 
1,31 1,39 2,00 | 1.43 0,73 
1,18 1,36 1,91 1,17 0,72 
0,98 1,35 1,85 1,12 0,68 
0,93 1,22 1,67 0,92 0,59 
0,85 1,09 1,39 0,90 0,59 
0,74 0,96 1,05 0,89 0,56 
0,63 0,85 0,92 | 0,89 — 
im D. 1,09 im D. 1,84 im D. 1,83 im D. 1,27 im D. 0,71 
